SUR L' If 1ST: NATURE LLE ET LES ARTS. 24-^ 



mortier de verre, & les ayant mifes dans trois creufet^ bien converts &i. 

 bien lutes , fexpofdi ces meJanges a un fi,u de fufion , 5i trouvai , aprcs 

 le rcfroidillciiient , C]ue le n". 1 etoitim verre cLiir, qui ne fe colora que 

 bien peu a la flamine d'uiie chandi-lle; que le n°. 2 etoit un pcu verdatre , &le 

 n° 3 egaleniciit, quoiqu'un pcu niuins. Ni I'un ni I'autre ne fe coloicrcnn 

 fendblement a la fianiine. 



VI. Je pris une once de la fritte melee avcc la chaux d'or; j'y ajoutai 

 une demi-drjchnie de plomb calcine rouge & un grain d'arfcnic ; je retirai, 

 aprcs une evpo(Ttion de deux heures an feu de fufion, une mafl'c claire, 

 rranlparcite , & qui fe colora davantage que les preccdentes a la chaleur 

 de la flamme. 



Je vis bien alors que I'arfenic etait un ingredient abfolument necefTaire 

 a la coinpofition du rubis. Je pris done une once de la fcitte ci-delTus , & y 

 ajoutai dix-neut grains d'arfenic reduit en poudre : je mis le tout dansun bon 

 creufet de Heire, Texpofai a un tea de fufion bien ardent, & trouvai , aprcs 

 le rctroidifl'qment , une maiTe de verre d'un beau rouge fonce, tirant fur 

 la couleur de la grenade , & ayant fur fa furiace ^a & Li quelque peu 

 d'or. Pour avoir une mafTe d'un rouge moins tonce , je pris une demi once 

 de la fritte ci-difTus i j'y ajoutai deux drachmes de la fritte fans chaux 

 d'or, une demi-drachme de cailloux pulverifes , & douze grains d'arfenic; 

 je mclai l^tout dansun mortier de verre , & I'expofai enfuite au feu. Je 

 retirai un verre d'un beau rouge clair, fur la lurtace duquel il y avoic 

 moins de particules d'or que dans I'experience precedente. 



VIII. Une demi-once de la fritte melee avec la chaux d'or , trois drach- 

 mes de la fritte fans cette chaux , vingt grains d'arfenic & deux fcrupules 

 de cailloux pulverifes, le tout travaille comme les melanges pvecedens , 

 me donncrent un verre d'un plus beau rouge encore que le precedent. 

 Je n'appercus point fur la furface dc particules d'or, &: la mafTe , frappee 

 avec un morceau d'acier, donna des etincelles. 



IX. Pour rendre ce verre ainfi colore encore plus dur , je pris une de- 

 mi-once de fritte avec la chaux d'or& autant de cailloux pulverifes; a quoi 

 j'ajoutai un fcrupule d'arfenic. Je ne retirai de cette compolition qu'une 

 malTc opaque , rouge il eft vrai , mais qii n'etoit pas bien fondue enfem- 

 ble. Si j'culle ajoute a ce melange de la fritte fans chaux d'or, peut-etre 

 aurois je retird un verre tranfparent. Au refte, cette mafTe opaque n'avoic 

 pas la moindre particule d'or fur fafurtace. 



Je conclus de-la que, dans cette dernicre experience, la plusgrande quan- 

 tife d'arfenic a fervi a dilT.)udre davantage I'or , & a I'incorporer plus inti- 

 mement avec la fritte : d'oi\ il refulte que c'eft a i'or dilTous par Tatfenic 

 que le verre doit fa couleur rouge. 



